Nutzholzer 



und Magnesiumyerbindungen, auch Phosphor- 

 siiure pflegen in den Aschcn reichlich vor- 

 handen zu sein, deren Zusammensetzung im 

 iibrigen sehr wechselt. Holier Mineralgehalt 

 erschwert das Schneidou der Nutzholzer. 

 weil er die Sagen abstumpft. 



Fehler des Nutzholzes sind, abgesehen 

 von Zersetzungserscheinungen, Flerken und 

 eingewachsenen Aesten, Drelnviiehsigkeit und 

 Sehwinden. Erstere an Bert sich oft schon 

 am stehenden Stamm (lurch schragen Yer- 

 lauf der Rindenrisse. kann aber aueh auf das 

 Holz beschriinkt sein und gibt sich dann bcini 

 Spalten durch schragen verlauf der Spalt- 

 t'liichen zu erkennen. Sehr vcrschiedi'iic oft 

 unbekannte Ursachen (eingewachsene Aeste, 

 schlafendc Augen, Verwundungen, Ersatz- 

 knospenbildung) konnen zu Storungen im 

 Faserverlauf fiihren. Das Holz heiBt dann 

 wimmerig oder maserig. 



Wimmeriger \Yurhs gilt bei Bauholz 

 als Fehler, wird aber in der Kuiisttischlerei un<l 

 Drechslerei oft sehr geschatzt (Tabakspfeifen 

 aus clem maserwiiohsigen Wurzelholz der Erica 

 arborea (Bruyereholz), von Pfeifenkopfen aus 

 Birkenmaser und Dosen aus gemasertem Biu'hs- 

 baumwurzelholz, Stocke, geniaserte Fnurniere 

 (z. B. nngai isohes Eschenholz) mid der Yogel- 

 augeiiahoin (Acer sacc h ar in u in \Vangh.) 

 aus Nordamerika). Bei der Auswahl von Pro ben 

 neu einzufiihiender Ho'lzer 1st darauf zu achten, 

 daB man sie gnten, gerade gewachsenen Stiimmen 

 mit normalem Faserverlauf entnimmt. 



Das Schwinden, d. h. Vblumverminde- 

 rung beim Austrocknen, ist eine Folge der 

 Hygroskopizitat und Quellbarkeit der Holz- 

 substanz. Stark quellbares Holz ,,arbeitet", 

 ,,wirft" sich oder verzieht sich beim Wechsel 

 der Luftfeuchtigkeit und tangt nicht ohne 

 weiteres zur Herstellung von Gegenstanden, 

 die aus grofienen Holzstiicken zusaininen-e- 

 setzt sind. Geringe Neigung zum Schwinden 

 zeigen die Nadelliolzer und nach, Issel 

 (Krais 1. c. p. 345): Ahorn, Eiche, Esche, 

 Eucalyptus, Tiekholz, Kiefer, Ulme; zienilich 

 stark schwinden: Aspe, Birke, Birne. Pappel; 

 sehr stark: Buche, Lincle, NuBbaum, Hain- 

 buche. Ein haufig angewendetes Mittel geu'i'ii 

 die Folgen des Sehwindens ist, daB man groBere 

 Holzsachen nieht aus einem Stiicke inacht, 

 sondern durch Zusanimenleimen kleinerer 

 Teile aus einer und derselben oder aus ver- 

 schiedenen Holzarten mit sich krenzender 

 Faserrrichtung herstellt. 



if) Namengebung. In der Namen- 

 gebung der Nutzholzer im Handel herrscht 

 eine gewisse Willkiir. Da die wichtigsten 

 Herkunftslander liotanisch durchforscht sind, 

 wird verhaltnismaBig selten die Baumart, von 

 der ein Xutzholz kommt, wissenschaftlich 

 noch ganz unbekannt sein. In vielen Fallen 

 aber \veiB man nicht, \velche Art ein im Han- 

 del befindliches Kutzholz liefert, \veil ininier 

 nur das Holz, aber nicht die zugehb'rigen 



Bliiten und Fruchte, mit deren Hilfe eine 

 wissensehaftliche Bestimmung moglich ware, 

 zur Einfuhr gelangen. 



So ist der Holzhandler darauf angewiesen, 

 ein Holz, das die KiiiL-fliorcncn im \Valde 

 werben sollen, mit dem nicht immer ein- 

 dcntigen Xainen der letzteren zu l^enennen 

 oder es selbst mit einem Namen zu belegen. 

 AeuBere Aehnliclikeit mit einem schon be- 

 kannten Holz gibt dann zu Bezeichnungen 

 AnlaB, welche die Geltung eines Xamens ins 

 Grenzenlose erweitern nnd seine urspriing- 

 liche Bedeutnng verwischen (vgl. Ebenholz, 

 Mahagoni, Birnbaum). 



2. Uebersicht iiber einige Nutzholzer. 

 2a) Allgemeine Einteilung und Mo- 

 nokotylen. Sicheres Bestimmen von Hol- 

 zern ist im allgemeinen nnr durch genaues 

 Studium moglich. Bei beschrankter Auswahl 

 und Kenntnis der Herkunft kann aber auch 

 der Laie dieses nnd jenes haufiger im Ge- 

 braucli vorkommende Holz erkennen. Zu 

 seiner Orient iernng dient die folgende Ueber- 

 sicht. Fiir eingehendere Studien sei auf die 

 am SchluB zitierte Literatur, namentlich 

 auf die iVi'beiten Wilhelms verwiesen, denen 

 mein Material, soweit eigene Beobaclitung 

 nicht moglich war, entnommen ist. Be- 

 stimmungsmerkmale liefert vor allem die 

 Zeichnung der Holzer, die, ihren Wert nicht 

 selten mitbedingend, auf Langsschnitten als 

 Flader oder Maserung hervortritt, zum Be- 

 stimmen aber a,m besten auf glatten Quer- 

 schnitten untersucht wird. Sie ist unserer 

 Uebersicht als Einteilungsprinzip zugrunde 

 gelegt. 



Beziiglich der Jahresvinge vgl. den Artikel 

 ,,Baum". 



Man unterscheidet leicht drei Gruppen 

 von HiJlzerii. 



1. Nadelholzer. Ohne (lefaBe, daher 

 auf dem Querschnitt, von den Harzkanalen 

 abgesehen. ohne Poren (Fig. 5) und auf Langs- 

 schnitten auch fiir die Lupenbetrachtung ohne 

 ,,Nadelrisse", soweit nicht Harzkanale vor- 

 handen sind, welche ihrer geringen Zahl 

 wegen nicht mit GefiiiJen vcrwechselt werden 

 konnen. Jahresringe sehr deutlich, Mark- 

 strahlen nur auf dem radialen Langsschnitt 

 kenntlich. Das Holz besteht in der Hanpt- 

 masse aus im Friihholz weiteren, im Spatholz 

 engeren Tracheiden, die gewohnlieli sehr 

 regelinaBig in radial gerichteten Reihen ange- 

 ordnct sind. Sie tragen auf den Radialwiindcn 

 groBe Hoftupfel und manchmal auch spiralige 

 Verdiekungsleisten. 



2. Dikotyle Laubholzer. Es sind 

 GefaBe vorhaiiden, die wenigstens mit der 

 Lupe meist erkaniit werden konnen. Die 

 .lahresringe sind oft wi-niger seharf abge- 

 grenzt als bei den A T adelhiilzern, die Mark- 



